— gg 
Krystalldrusen schon äufserlich durch eine gelbliche Färbung 
bemerkbar. 
Bei der ersten Analyse ist die Berechnung folgende : 
64,10 Proc. Al,O; 33,88 Proc. H,O = 97,98 Proc. Al,(OH).- 
F&,0; 1,70 
H,O 0,32 
100,00. 
Die zweite Analyse berechnet sich auf die gleiche Formel 
in folgender Weise : 
64,32 Proc. Al,O; 34 Proc. H,O = 98,32 Proc. Al,(OH).. 
F&0O; 1 ‚20 
H,O 0,48 
100,00 
Das Resultat dieser Untersuchungen, wohl nicht ohne 
Wichtigkeit für die Erklärung der Entstehung des Bauxits, 
beweist, dals bei der Bildung des Bauxites Thonerde in 
Lösung gewesen ist, die sich krystallisirt in den Hohlräumen 
abgeschieden hat. 
Es handelte sich nun weiter darum, festzustellen, ob das 
Mineral krystallographisch mit dem Hydrargillit überein- 
stimmt. 
Vor dem Löthrohr verhält es sich wie Hydrargillit, es 
leuchtet stark ohne sich jedoch zu verändern; die Kanten 
treten nach intensivem Glühen unverändert scharf hervor. 
Mit Cobaltsolution färbt es sich schön blau. Nach einer 
Fläche scheint es sich gut zu spalten und zwar nach der- 
jenigen Fläche, nach welcher es plattenförmig ausgebildet ist. 
Die Umrisse der Krystallplatten sind fast hexagonale, 
ähnlich hexagonalen Tafeln von OP.»oP. Die Winkel be- 
tragen auf dem Objecttisch gemessen, nahezu 120°. Genauere 
Messungen konnten mit den mikroskopischen Krystallen 
natürlich nicht veranstaltet werden. Zwischen gekreuzten 
Nikols löscht es paralell einer Kante aus. 
Das Mineral ist hiernach Hydrargillit. Seine Formen 
sind die gewöhnlichen dieses Minerals OP.oP.oPx. 
